278 Gesammtsitzung 



In diesem Rückstande ist der Sauerstoff der Kieselsäure 

 und der Thonerde = ^ : 3 = 7 : 18; er ist äV ^ Si^ 



In der Erwartung, durch eigene Versuche von der Rich- 

 tigkeit dieser Angaben, die wir Forchhammer und Deville 

 verdanken, mich zu überzeugen, übergab ich gewogene Mengen 

 verschiedener Topase in Krystallen und kleinen Bruchstücken 

 dem Hrn. Dr. Eis n er, Arkanisten der K. Porzellanfabrik, wei- 

 cher dieselben der stärksten Hitze des Ofens während eines 

 Brandes aussetzte. Das Ansehen der Proben nach dem Glühen 

 war in allen Fällen ziemlich dasselbe, weifse ungeschmolzene 

 Massen, an der Oberfläche zuweilen schwach verglast, aber der 

 Gewichtsverlust war ein sehr ungleicher, wie folgende Über- 

 sicht zeigt: 



Finbo (Pyrophysalith) 22,98 pC. 



Schneckenstein 20,73 pC. 



Altenberg (Pyknit) 19,98 pC. 



Scblackenwald 17,73 pC. 



später 16,23 pC. 



Trumbull 16,27 pC. 



später 19,55 pC. 



Brasilien l5,40 pG. 



später 14,29 pC. 



Brasilien, andere Probe 14,11 pC. 



Die Hitze des Prozellanofens schien demnach nicht hoch 

 oder anhaltend genug, um alle Topase in der angegebenen Art 

 vollständig zu zersetzen. Da sie aber doch den Schmelzpunkt 

 von Roheisen und Stahl sehr weit überschreitet, so wollte ich 

 mich von der Zusammensetzung des Rückstandes überzeugen, 

 insbesondere aber davon, ob derselbe wirklich noch so viel Fluor 

 enthalte, als er unter der Voraussetzung, es entweiche nur Fluor- 

 kiesel, enthalten mufste. 



Zuvörderst wählte ich den brasilianischen Topas, dessen 

 Analyse mitgetheilt wurde, und analysirte die Glührückstände, 

 welche zu verschiedenen Zeiten erhalten waren. 



